( ses) 
du sulfate de potasse ou de soude, on peut donner naissance à de jolis cris- 
taux d'oxyde de zinc. ; 
» Pour obtenir ce résultat, on opère sur un mélange de 11 de sulfate 
de zinc et+ à r de sulfate alcalin: La décomposition du sel de zinc est 
alors moins rapide et, si l’on a soin de la conduire lentement, on voit les 
cristaux se former peu à peu et nager dans le mélange fondu. On arrête 
expérience lorsqu'une partie importante du sulfate zincique est dé- 
composée. Le culot traité par l’eau bouillante laisse insolubles une partie 
lourde, jaune verdâtre, et une partie blanche, plus légère. Cette dernière 
est cristallisée comme la partie lourde, mais ses éléments sont beaucoup 
plus petits; on la sépare par décantation, parce qu’elle renferme un peu 
de sulfate basique. On lave ensuite à l’ean bouillante et l’on sèche la partie 
lourde. 
» Les cristaux ainsi isolés sont formés d'oxyde de zinc pur; ils sont 
anhydres et transparents, leur couleur est jaune verdâtre ou verdâtre èt 
leur éclat nacré. Ils affectent la forme de prismes hexagonaux biréfrin- 
gents, positifs, et surtout de plaques hexagonales sans modifications, de 
moo à mo de millimètre. Les plaques hexagonales présentent des angles 
de 120°. Vues suivant leur axe, elles n’agissent pas sur la lumière polarisée. 
Ces cristaux appartiennent donc au système hexagonal comme la zincite. En 
comparant dans les mêmes conditions la dureté de cet oxyde artificiel et 
celle de la zincite, on les a trouvées identiques. Leurs densités sont aussi 
les mêmes; 5,5 dans l’oxyde du sulfate, de 5,4 à 5,5 dans l’oxyde naturel. 
» Ce mode de reproduction de la zineite n’est qu'une application du pro- 
cédé qui a permis à M. Debray d'obtenir cristallisées la glucine, la ma- 
gnesie, etc, 
» L'azotate de zinc peut aussi donner naissance à de la zincite bien cris- 
tallisée. Il suffit pour cela d'opérer lentement et de ne décomposer qu’une 
partie de l’azotate. La partie lourde, jaune verdàtre, laissée insoluble par 
l'eau bouillante et débarrassée de la partie légère par décantation, est de 
l'oxyde de zinc pur et anhydre. Il affecte, cette fois, la forme de pyramides 
à six pans, souvent soudées deux à deux par leurs bases. 
» Le fluorure de zinc peut également servir à préparer de belle zincite. 
Grillé seul, en présence de la vapeur d'eau, il se transforme en protoxyde 
de zinc amorphe; la même opération, effectuée sur un mélange à parties 
égales de fluorure de potassium et de fluorure de zinc, donne naissance à des 
cristaux très nets, que l’on recueille après avoir épuisé l’action de l’eau bouil- 
lante sur le culot fondn. Ce sont des prismes hexagonaux, terminés par des 
